( '379 ) 

 longement est positif. La matière amorphe se dissout dans l'acide fluor- 

 hydrique à froid; les éléments prismatiques restent intacts même après 

 un séjour prolongé dans l'acide. Ils se décomposent facilement dans cet 

 acide à 7o''-8o° C. Ils ont été séparés de la matière amorphe par l'action 

 de l'acide fluorhydrique à froid et soumis à l'analyse. L'analyse a été faite 

 par la méthode de Henri Sainte-Claire Deville. Les cristaux contenaient 

 (06', 434): 



Calculé 

 Observé. SIC', APC 



SiO- 37,81 37,02 



APO' 63,65 62,98 



I 00 , 96 I 00 , 00 



» La masse amorphe, dans le cas limite, doit élre formée de SiO^ pur. 

 Dans tous mes essais, elle contenait cependant de petites quantités de APO^. 



» Le dégagement subit, presque instantané, de chaleur à une tempéra- 

 ture déterminée, la non-fusibilité consécutive du verre à la même tempé- 

 rature, l'aspect du groupement des cristaux, la composition des cristaux: 

 et du verre paraissent expliquer la fusion du mélange des poudres d'alu- 

 mine et de silice, séparément infusibles. 



» En mélangeant les poudres de SiO- et Al'O' prises en mêmes propor- 

 tions d'une petite quantité (2 à 3 pour 100) de MgO, j'ai obtenu des cris- 

 taux de sillimanite plus grands, qui m'ont permis de constater que leurs 

 propriétés optiques sont celles de la sillimanite. MgO n'entre pas dans la 

 composition des cristaux et peut être enlevé par HFl à froid et même en 

 partie par H Cl concentré. 



» En général, toutes les fois que SiO' et Al-0'' peuvent agir l'une sur 

 l'autre en l'absence des bases fixes (ou quand la quantité de ces bases ne 

 dépasse pas une quantité déterminée), à une température élevée il se 

 forme de la sillimanite. 



» Les produits de décomposition par la chaleur de la topaze, de la du- 

 mortiérite, du kaolin sont composés en grande partie de ces cristaux. Tous 

 les objets en terre réfractaire ou en argile plus ou moins pure qui ont été 

 fortement chauffés sont remplis des mêmes produits. Des échantillons 

 de terre réfractaire, qqi ne contenaient pas d'éléments cristallins, excepté 

 quelques morceaux de quartz, avant calcination, ont été transformés entiè- 

 rement en une masse de petits cristaux disséminés dans une matière 

 amorphe après un chauffage de soixante-douze heures à Tappareil J^eclercq 

 et Forquignou. Les prismes formés ont présenté tous les caractères des 



